ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМОУСТОЙЧИВОСТИ ХЛОПКО-ШЕЛКОВОГО ПРОДОЛЬНОГО РИСУНЧАТОГО ТРИКОТАЖА

№ 3

UNIVERSUM:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

март, 2023 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМОУСТОЙЧИВОСТИ ХЛОПКО-ШЕЛКОВОГО ПРОДОЛЬНОГО РИСУНЧАТОГО ТРИКОТАЖА

Мусаев Нуриддин Мухитдинович

PhD,

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,

Республика Узбекистан, г. Ташкент E-mail: odil 2005@rambler.ru

INVESTIGATION OF BREAKING LOAD OF COTTON-SILK LONGITUDINAL PATTERNED KNITTING FABRICS

Nuriddin Musaev

PhD,

Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Republic of Uzbekistan, Tashkent

АННОТАЦИЯ

В статье приведены исследования показателей формоустойчивости нового ассортимента рисунчатых хлопко -шелковых продольных трикотажных полотен, разработанных с целью эффективного использования местного сырья. В качестве сырья была использована хлопчатобумажная пряжа линейной плотностью 20 текс, шелковая пряжа 14,3 текс и нить лайкра 8 текс.

ABSTRACT

The article presents studies of the dimensional stability indicators of a new range of longitudinal patterned cotton-silk knitted fabrics, developed with the aim of effective use of local raw materials. Cotton yarn with a linear density of 20 tex, silk yarn of 14,3 tex and lycra yarn of 8 tex were used as raw materials.

Ключевые слова: сырьё, трикотаж, продукция, формоустойчивость, свойства, качества.

Keywords: raw materials, knitting, product, dimensional stability, indicator, quality.

Введение. Развитие трикотажной промышленности связано не только с характеристиками трикотажных полотен, но и с высокой экономической эффективностью их производства. За счет сокращения экспорта отечественного сырья можно будет вывести перспективы текстильной промышленности на новый уровень, направив ее в сектор производства готовой продукции.

Одним из требований к новым трикотажным изделиям в рыночной экономике является конкурентоспособность, которая может соответствовать сложным потребительским, функциональным и ценовым характеристикам и определять высокий спрос на товар на рынке [1-3].

В настоящее время на новом этапе производства трикотажных полотен и изделий используются несколько методов получения трикотажа с низким расходом сырья. Это:

• производство легкого двойного переплетения на двухфонтурных машинах;

• производство одинарного трикотажа на одно-фонтурных машинах;

• получение легкого одинарного трикотаж на двухфонтурных машинах.

Наиболее важной и актуальной проблемой в трикотажной промышленности является повышение качества, улучшение и обновление ассортимента изделий [4-6].

С целью расширения ассортимента трикотажных полотен и улучшения его качества были выработаны 4-вариантов трикотажа хлопко-шелкового продольного переплетения с новой структур на однофонтур-ной плоскофанговой машине типа LongXing (производства Китай) [7, 8].

Результаты исследований. Способность трикотажа восстанавливать свои первоначальные размеры и форму после использования является очень важным фактором качественных характеристик трикотажа.

Для исследуемых образцов хлопково-шелкового продольного трикотажа определена эластичных, упругих и пластических деформаций каждого периода и процент необратимых деформаций, к которым относятся упругие деформации, не вернувшиеся до прежнего состояния в установленные в методике сроки «усталости» образцов.

Экспериментальных образцов трикотажного полотна варьировала от 80 до 89 %, тогда как показатель по ширины варьировала незначительно, на 2 % среди всех вариантов. Среди трикотажных образцов наименьшая обратимая деформация по длине наблюдалась в варианте I и составила 80 %, который сырьевой состав составляет 52 % хлопчатобумажной и 42 % шелковой пряжи, наибольшая обратимая деформации относится к варианту II, в состав 48 % хлопка,

Библиографическое описание: Мусаев Н.М. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМОУСТОЙЧИВОСТИ ХЛОПКО-ШЕЛКО-ВОГО ПРОДОЛЬНОГО РИСУНЧАТОГО ТРИКОТАЖА // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2023. 3(108). URL: h ttps: //7un iversum. com/ru/tech/archive/item/15132

№ 3

UNIVERSUM:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

март, 2023 г.

46,4 % шелковой пряжи и 5,6 % лайкры, что составляет 89 %, что на 11,2 % меньше минимальной значении обратимой деформации. Наименьшее обратимой деформации по ширине наблюдалось в варианте II (78%), а наибольший показатель наблюдался в вари-

антах I и IV (82%). Обратимой деформации всех вариантов изменилась немного больше друг друга (2 %). Необратимой деформации образцов трикотажа варьировала от 11 до 20 % по длине и от 18 до 22 % по ширине.

Рисунок 1. Показатели формоустойчивости хлопково-шелкового продольного трикотажа

Среди трикотажных образцов наибольшая необратимой деформации по длине наблюдалась в варианте I, которая составила 20%. Наилучший показатель необратимой деформации по длине составляет 11 %, что наблюдается у образца II варианта. Необратимой деформации по ширине были близки друг к другу. Остаточной деформации трикотажных полотен, предназначенных для верхнего трикотажа, и показатели полученных образцов соответствуют требуемым нормативным условиям.

Одним из важных свойств трикотажных полотен при эксплуатации изделий является сохранение их линейных размеров после обработки.

При стирке, химчистке и воздействии атмосферной влажность линейные размеры трикотажных полотен изменяются. В зависимости от режима влажно-тепловой обработки изменяет за счет состава волокна, структуры и натяжения при вязания, т.д.

Показатели усадки вырабатываемых образцов исследовали в стандартном методике. Показатели усадки образцов трикотажа варьировались от +3% до +4% по длине и от +2% до +3% по ширине. Наименьший показатель по длине у II и III варианта который состоит из 5,6% и 2,5% лайкровых нитей в трикотажа. Он наблюдался в III-вариантах и имел значение +3%. Наибольший показатель по длине наблюдался в базовом варианте и IV варианте (+4%) при составе полотне 50,3% хлопка, 48,2% шелковая пряжа и 1,5% нитей лайкры. Усадка по длине +1 больше чем наименьшей показателями. По ширине самый высокий показатель среди вариантов наблюдался в значении +3% во II варианте. Усадки по ширине остальных вариантов отличалось на +1% и было незаметным при незначительных изменениях и составило +2%.

Рисунок 2. Показатели усадки хлопково-шелкового продольного трикотажа

Из исследования показателей усадки хлопково-шелкового продольного трикотажа можно сделать вывод, что показатели усадки образцов снизились за

счет изменения доли и соотношения сырья в полотне, а также ластичных ряда с использованием нити лайкры.

№ 3

UNIVERSUM:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

март, 2023 г.

Выводы. По результатам научных исследо -ваний можно сделать вывод, что использование в трикотажном полотне натурального сырья хлопчатобумажных и шелковых пряжи улучшает воздухопроницаемость, истиранию трикотажа, а использование нить лайкра снижает растяжимость

и формоустойчивость на трикотажном полотне. По окончанию исследований удалось расширить ассортимент хлопково-шелкового продольного трикотажа с высокими показателями качества и низким расходом сырья.

Список литературы:

1. Шустов Ю.С. Основы текстильного материаловедения. -М.:ООО «Совъяж Бево» 2007 г.-307 с.

2. W. Chen, M. He, M. Zhang, Z. Tang. Wearing performances of floret silk / cotton blended sports socks. // "Advanced Materials Research". Volume. 2011. —284-287 p.p.

3. Мусаев Н.М. Обоснование параметров эффективной конструкции механизма оттяжки вязальной машины. -2020.

4. Мусаев Н.М., Каримов С. Влияние вида соединения двухслойного трикотажа на его технологические параметры. - 2019.

5. Мусаев Н., Турдиев И., Мукимов М.М. Исследование физико-механических свойств хлопко-шелкового трикотажа //ББК 1 А28.- 2019. - С. 55.

6. Мусаев Н. и др. Комплексная оценка качества новых структур рисунчатого трикотажа //Advances in Science and Technology. - 2019. - С. 57-58.

7. Rajapov O., Fayzullaev S., Makhkamova S. Transportation of chemical fibers and investigation of the process of chemical fiber carding in the unit of the licker-in carding machine. Transportation Research Procedia, Volume 63, 2022

8. Мусаев Н.М. и др. О свойствах новых хлопко-шелковых трикотажных полотен. - 2020.